320 C. Doelter, 



Was die Polarisation dieses Diopsids anbelangt, so war 

 beim Durchschicken eines Stromes von Viooo Ampere bei 1230° 

 im festen Zustande der Ausschlag des Galvanometers so gering, 

 daß man die Polarisation fast Null setzen kann, wenn man 

 bedenkt, daß dieser Ausschlag noch durch den Thermostrom 

 bedingt ist, und tatsächlich läßt sich feststellen, daß der Aus- 

 schlag auch bei Stromwendung derselbe bleibt, daher kein 

 Polarisationsstrom ist. 



Bis 1250° ist überhaupt der Ausschlag des Galvanometers 

 erst merklich, bei 1200° ist er Null. Erst im halb flüssigen 

 Zustande bei 1300° ist er größer und bei 1325° ist er schon 

 bedeutend, um bis 1350° anzuwachsen. Bei der Abkühlung 

 trat offenbar Unterkühlung ein, denn der Polarisationsstrom 

 war hier bis 1200° merklich. Bei Wiederholung mit demselben 

 Präparat war er sogar bis 1180° noch bemerkbar. 



Dunkler eisenhaltiger Diopsid II. 



Zu dieser Versuchsreihe wurde ein Diopsid vom Zillertale 

 gewählt, der bedeutend eisenreicher war, also auch etwas 

 niedriger schmilzt als der früher untersuchte. Seine Zusammen- 

 setzung ist nach einer Analyse von mir:^ 



Kieselsäure 54*23 



Eisenoxyd • 89 



Eisenoxydul 3*09 



Calciumoxyd 24*69 



Magnesiumoxyd.... 16*38 

 Aluminiumoxyd .... 1 * 22 



Dieses Material hat wegen seines etwas größeren Eisen- 

 gehaltes einen um zirka 20° niedereren Schmelzpunkt. Die 

 Zahlen bis 1280° beziehen sich auf Pulver, dann auf die 

 gesinterte Masse; bei 1330° tritt Schmelzen ein. 



1 Tschermak's Mineral. Mitt, Neue Folge, Bd. I, 1879. 



